84 Ossian Aschan. (LVIII 



Teil desselben vom Natrium kondensiert zu werdeii, iii dem 

 der Semikaiitschuk oft balsamartige Körper zu enthalten 

 scheint. Auch die Brombestimmungen dieses Produktes, 

 die im Vergleich mit Kautschuktetrabromid ein Minus an 

 Brom aufweisen, deuten darauf hin. 



d) E i n w i r k u n g der Luft. 



Versuch 10. wurde im Gäng gesetzt um die Rolle der Luft 

 bei der Kondensation in den zugeschmolzenen Röhren fest- 

 zustellen. 



Es wurden 1 g fein zerschnittenes Natrium mit 5 g Isopren 

 (34 — 37°) ubergossen und die Luft durch Auflvochen desselben vor 

 dem Zusclimelzen der Kapillare ausgetrieben. Nach 3-tägigem Er- 

 hitzen wurde der unangegriffene Kohlenwasserstoff (2,5 g) abdestil- 

 liert; Siedep. desselben 35,5 — 38°. Das wieder zugeschmolzene Rohr 

 wurde noch 10 Stunden auf 125 — 130° erhitzt. Nachlier lösten sich 

 nur 0,48 g eines klebrigen, gelben Semikautschuks in Äther auf. 

 Auf dem seidenen Filter blieben 0,75 g unlöslicher Substanz, die 

 sonst sehr kautschukälinlich jedoch etwas klebrig war. 



Es war also zusammen nur etwa 1,25 g vom Kondensat 

 entstanden, gegen das doppelte in Gegenwart von Luft, — 

 Letztere bewirkt also eine quantitativ viel reichlichere Kon- 

 densation bezw. Polymerisation (vergl. jedoch auch Vers. 

 35, S. 86). 



Ein ähnliches Resultat wurde erhalten, als 5 g des Isoprens 

 mit 1 g Natrium nur 12 Stunden und ohne Luft auf 125 — 130° erhitzt 

 wurde. Es destillierten 3, is g Kohlenwasserstoff aus dem Wasser- 

 bade Uber. In Äther lösten sich aus dem RUckstand 0,3 g eines 

 nur w^enig klebrigen Semikautschuks, während 1,45 g einer gelb- 

 lichen, nur unbedeutend elastischen Masse ungelöst blieben. Offen- 

 bar war das Produkt wegen der sofortigen Steigerung der Tempera- 

 tur wberkondensiert worden. 



Um die Natur des vorsteliend zuriickerlialtenen, nicht lion- 

 densierten Kohlenwasserstoffs festzustellen, wurde der in diesem 

 Versuch erwähnte, nachher bei 34 — 36° iiberdestilherte Pro- 

 dukt (2,5 g) mit etwa 0,8 g Äther versetzt und die Fliissig- 

 keit unter Abkiihlen mit Chlorwasserstoff gesättigt. Nach 

 Zusatz eines Tropfens konz. Salzsäure wurde das Einleiten 



